164 



Wilhelm E i t i 



Experimentelle .Studien über die Bildung des Magnetkieses uns Pyrit. 



Fall der beginnenden Rekristallisation, durch welche die randlich gelegenen Magnetkiesaggregate sich 

 vergrößert hatten. 



Um zu prüfen, ob tatsächlich bei weitgehender thermischer Exposition noch deutlicher körnige 

 Gebilde entstünden, wurde in einem dritten Versuch ein Präparat wie bei Versuch II angesetzt, das 

 nunmehr drei Stunden lang auf 950° erhitzt wurde. Das Resultat war ein ausgezeichnet körniges 

 Kristallaggregat (s. Fig. 6) von Magnetkies, welches äußerlich vollkommen den Charakter der Pyrit- 

 würfel noch erkennen ließ, im Inneren nun aber aus einem innigen Gemenge von zahnartig ineinander- 

 greifenden, oft auch in einfachen bienenwabenartigen Polygonalmustern angeordneten Kristallen 

 bestand. Von der für die bei niederer Temperatur exponierten Proben so charakteristischen Lamellen- 

 struktur war hier nichts mehr zu erkennen. 



Es ist lehrreich, die künstlichen Magrietkiespseudomorphosen nun mit denjenigen zu vergleichen, 

 welche in dem Vorkommen des Finkenbergos und des Bühlbasaltes vorliegen. Offenbar gehören die 

 körnigen kompakten Magnetkiesmassen, soweit sie überhaupt noch die primäre Pyritgestalt erkennen 

 lassen, zu dem Typus des in Versuch III erhaltenen Produktes, sind also vollkommen rekristallisierte 

 Pseudomorphosen. Damit stimmt auch der Befund der prächtigen Pseudomorphosen vom Finkenbei'g 

 auf das Beste, welche ja aus lauter körnigen Magnetkiespartieen bestehen. Die Magnetkiesknollen 



des Bühlbasaltes lassen dagegen kaum einmal 

 noch eine ursprüngliche scharfe Kristallform wahr- 

 nehmen ; es läßt sich dies leicht verstehen, da 

 ja in ihnen nicht wohlkristallisierte Pyrit- Ein- 

 sprengunge vorlagen, sondern Pyritknollen, die 

 als verrundete Einlagerungen meist im tertiären 

 Ton auftraten. 



Ein anderer Typus der natürlichen Pseudo- 

 morphosen entspricht den Produkten von Versuch II 

 fast in allen Einzelheiten. Es sind dies diejenigen 

 Vorkommnisse, in denen man im Bühlbasalte Tone 

 mit Magnetkies-Pseudomorphosen nach Pyrit be- 

 merkt, welche im Inneren aus unvollkommen 

 rekristallisiertem Magnetkies bestehen, randlich aber bereits den Übergang in dichte Kristallaggregate 

 erkennen lassen (vgl. Fig. 2, S. 141 der früheren Mitteilung über die Magnetkieseinschlüsse des Bühl- 

 basaltes). Die Masse im Innersten der dort beschriebenen Pseudomorphosen zeigte zwar niemals die 

 feinlamellare Struktur der Pseudomorphosen von Versuch II, doch ist an der typischen Skelettstruktur 

 der randlichen Magnetkieskristallite die beginnende Rekristallisation nicht zu verkennen. 



Die nur teilweise in Magnetkies übergegangenen Pyritknollen als Einschlüsse des Bühlbasaltes 

 entsprechen durchaus dem Typus der Produkte von Versuch I. So zeigt z. B. Fig. 1 der vorerwähnten 

 Mitteilung (S. 140) Relikte «von Schwefelkies in einem typisch polygonal entwickelten scheinbar körnigen 

 Magnetkies, der in Wirklichkeit aus zahllosen feinen Magnetkieskriställchen besteht, welche zwar 

 meist nicht so vollkommen wie an den künstlichen Präparaten die feinlamellare Beschaffenheit der 

 Zerfallsprodukte hervortreten lassen, aber doch durch die Neigung zum „Verschmieren'' der Oberfläche 

 des Schliffes sowie durch ihre leichte Angreifbarkeit von Bromdampf ihre sehr geringe Korngröße 

 verraten. Wir haben in derartigen Fällen also jedenfalls eine nur sehr kurze Zeit thermisch 



Zerplatzte Ecke einer größeren 

 Pseudomorphose von Magnet- 

 kies nach Pyrit. Vergr. 50. 



Körniger Magnetkies vom Vt 

 such IH. rekristallisiert. 

 Vergr. ±9. 



